( 122 } 
pyramides à six pans, posées sur les arêtes du prisme. Leur couleur est 
jaune verdâtre, ils sont anhydres, ne perdent rien au grillage et ne con- 
tiennent pas de fluor. 
» MM. Dupont et Ferrières ont reproduit la zincite en faisant réagir les 
vapeurs d’eau et de chlorure de zinc dans un creuset chauffé au rouge vif. 
Les cristaux obtenus étaient des prismes hexagonaux, présentant une cou- 
ronne de modifications autour de la base. 
» Ces cristaux d'oxyde de zinc obtenus précédemment diffèrent pan leur 
couleur de la teinte orangée des cristaux naturels; mais, en ajoutant $#$ de 
sulfate de Rs au mélange de sulfate de soude et de zinc, la zincite 
obtenue ronima 155 de protoxyde de manganèse et présente une couleur 
identique à celle du produit naturel. 
» Willemite, SiO?, 2Zn0. — Ce silicate a été reproduit par H. Sainte- 
Claire Deville en faisant agir des vapeurs de fluorure de silicium et d'acide 
fluorhydrique sur l’oxyde de zinc. Le mode de production artificielle que je 
vais exposer est fondé sur l’action de la silice sur un mélange de sulfate al- 
calin et de sulfate de zinc. Dans un pareil mélange la décomposition du sel 
de zinc est retardée, le silicate se forme lentement et il est facile de dis-. 
cerner la forme des cristaux obtenus. Ç 
» Pour obtenir un produit bien cristallisé, il faut mélanger intimement 
un sqhiralent de sulfate de zinc avec + à 1“1 de sulfate sodique ou potas- 
sique et de leur poids de silice hydratée, et calciner le tout pendant une 
heure nu à la température qui provoque un dégagement régulier et 
peu abondant d'acide sulfureux. Le culot traité par l’eau bouillante laisse 
insolubles les cristaux de silicate, mélangés à une quantité variable de 
silice, sous forme de tridymite, et quelquefois à une petite quantité de 
sulfate basique. On enlève facilement ce dernier sel, sans altérer les cris- 
taux, en traitant rapidement le mélange insoluble par de l’acide acétique 
étendu de 200 volumes d’eau. 
» L'épaisseur des cristaux de silicate varie de -$ à -4 de millimètre; ce 
sont des prismes hexagonaux, terminés par un rhomboëdre obtus. Comme 
la willemite, ils sont fortement biréfringents, positifs et éteignent la lu- 
mière polarisée suivant leur longueur. 
» En comparant la dureté de la willemite avec celle d’un silicate arti+ 
ficiel, qui ne renfermait que -+ de silice, on a trouvé que ces duretés 
étaient exprimées par le même nombre 5,5. La densité de la willemite arti- 
ficielle est égale à 4,25, c’est-à-dire sensiblement la même que celle de la 
willemite naturelle, comprise entre 3,9 et 4,29. 
